250 



Naturwissenschaftliche Wochenschrift. 



N. F. XVI. Nr. 19 



ein, wahrend demgegenuber eine Ausfuhr dieser 

 Produkte von rund 9000 Tonnen im Werte von 

 7 Millionen Mark zu verzeichnen war. 



Die bis zu 2 Meter lange Faser stellt den 



Abb. 2. Die Hanfgarbcn am Roste-Teich. 



Bast des etwa 3 Meter hoch werdenden Stengels 



der Pflanze dar. Die Faser wird durch die soge- 



nannte Roste gewonnen. Es ist dies eine Art 



FaulnisprozeB, bei dem unter Einwirkung von 



Bakterien der Bast von den 



iibrigen Geweben des Stengels, 



dem Mark, dem Holz und der 



Rinde getrennt, von dem die 



einzelnen Fasern verklebenden 



Pflanzenschleim befreit und so 



einer leichten mechanischen 



Bearbeitung zuganglich ge- 



macht wird. 



Der in 90 105 Tagen vom 

 Samen aus herangewachsene 

 Hanf wird im Herbste un- 

 mittelbar uber dem Boden ab- 

 geschnitten (Abb. i) und bleibt 

 dann etwa drei Tage auf dem 

 Felde ausgebreitet liegen um 

 zu trocknen. Nachdcm die 

 Blatter von den Stengeln ab- 

 gestreift sind, werden diese 

 auf Garben gebunden und zum 

 Rostplatz gefahren (Abb. 2). 

 Hierzu sucht man sich stehende 

 oder langsam flieSende klare 

 Gewasser von etwa i Meter 

 Tiefe aus, in welche die Garben 

 eingelegt und mit Steinen beschwert werden. Hier 

 verbleiben sie je nach der Warme des Wassers 

 zwei bis vier Wochen, bis sich die Faser leicht 

 vom Stengel lost. Die gerosteten Garben werden 



alsdann herausgenommen und in der Sonne zum 

 Trocknen aufgestellt. Zwecks Isolierung des 

 Bastes werden die getrockneten Stengel hierauf 

 durch eine Maschine gezogen, welche mit gerillten 

 Eisenwalzen ein Brechen des 

 Holzes und der Rinde bewirkt. 

 Diese Abfallprodukte konnen 

 nun leicht in einer anderen 

 Maschine ausgekammt und so 

 die Faser selbst gewonnen 

 werden. Meist jedoch be- 

 werkstelligt der Erzeuger diese 

 Arbeiten in vollkommenerer 

 Weise mit der Hand durch 

 Dreschen der Stengel und Ab- 

 schlagen von Holz und Rinde 

 an einem mit Holzmessern 

 versehenen rasch bewegten 

 Rad, dassogenannteSchwingen. 

 Die auf diese Art erzielte 

 schwach verholzte Faser ge- 

 langt, zu Ballen vereinigt, als 

 Rohmaterial in die Fabriken. 

 Das minderwertige Fufi- und 

 Kopfstiick wird entweder be- 

 reits vom Erzeuger oder erst 

 in der Fabrik abgeschnitten 



^ und kommt als sogenanntes 



Werg, Hede oder Strappatura in 

 den Handel. In der Fabrik wird die Faser zunachst 

 unter schweren Eisenwalzen in der sog. Reibe in die 

 Einzelfasern weiter aufgespalten und geschmeidig 

 gemacht, dann ausgekammt und gehechelt, um sie 



Abb. 3. Zur Samengewinnung stehengebliebener weiblicher Hanf. 



von den noch anhaftenden Holzteilchen und kiirzeren 

 Fasern, dem Hechelwerg, zu befreien. So ist sie 

 zum Verspinnen fertig. Die reine Faser wird fast 

 ausschliefilich zu Bindfaden und anderen Seiler- 



